ding af Fluorcalcium og Leerjord-Natron, overeensstemmende med 

 følgende Scliema: 



Kryolith. Kalksteen. 

 Fluor + Calcium = Fluorcalcium 



Aluminium + Ht = Leerjord 



Natrium -|- Ilt = Natron 



Kulsyre = Kulsyre. 

 Kulsyren forflygtiges for største Delen; men en Deel af samme 

 bliver dog tilbage i Forbindelse med Natronet. 



Den glødede Masse bliver dernæst udludet med Vand, der 

 opløser Leerjord-Natron og kulsuurt Natron, medens Fluorcalcium 

 bliver uopløst tilbage. Udludningen skeer efter Fortrængnings- 

 methoden i coniske Kasser med Dobbeltbund, og ved en hen- 

 sigtsmæssig Benyttelse af Apparaterne bliver Ludens Styrke 30° B. 

 Af den- saaledes erholdte Opløsning skal Leerjorden udfæl- 

 des, hvilket opnaaes ved at mætte Luden med Kulsyre, der til 

 dette Øiemed suges fra Skorstenen og renses, forinden den 

 bringes i Berøring med Luden. Det er af Vigtighed at sørge 

 for, at Luden ikke bliver overmættet, da Tilstedeværelsen af 

 halvandetkulsuurt Natron i høi Grad hemmer dens Klaring. 

 Efter iMætningen lader man Luden henstaae, hvorved Leerjorden 

 afsætter sig paa Bunden, og den klare Vædske er da en Op- 

 løsning af Soda i Vand. Sodaluden bliver dernæst inddampet; 

 ved Henstand af den concentrerede Lud udkrystalliserer i Lø- 

 bet af 8 — 10 Dage Størstedelen af den opløste Soda^ som da, 

 efterat den er befriet fra den vedhængende Lud og tørret, er 

 tjenlig som Handelsvare. 



Leerjorden^ som udfældes ved den kaustiske Luds Mætning 

 med Kulsyre, er ikke Leerjord i Ordets egenlige Betydning, 

 men en constant Forbindelse af Leerjord, Kulsyre, Natron og 

 Vand, og af følgende Sammensætning: 



Leerjord 4.5 Procent 



Kulsuurt Natron .... 20 — 

 Vand 35 — 



